会社概要モールテックスの施工法モールテックスの施工法についてまとめておきます。基礎講習会の内容をまとめてあります。施工方法も時々アップデートされるので、講習会に参加された方が後で見れるようにここに記しておきます。モールテックスと一般に呼ばれている製品はモールテックスカラーと呼ばれる製品です。このほかにモールテックスの製品群はラピッド+、リペアコンクリート、エタンシュ、エクストラハード(受注生産)があり、これらの仕上げ材としてモールテックスカラーが存在しています。下地に応じたプライマーを塗ります。吸水性の下地はレジデュール、非吸水の下地にはレジパクトG、屋外ではレジポックスWを使用します。いずれも原液で塗り(レジポックスWは2液)完全に乾燥させます。吸水性の下地とはモルタル・コンクリート・木材など。非吸水性の下地とはタイル、塗装面、金属面などです。屋外の床や地面を掘ってプールを作るときなど、モールテックスの裏面から水分が来る恐れの時にはレジポックスWを使用します。吸水の激しい下地には(古いモルタルやコンクリートなど)20~30%の水で薄めたレジデュールを一度塗り、乾燥後原液でもう一度レジデュールを塗ってください。木下地ではレジデュールを塗った後、レジパクトGを塗るとアク止め効果が期待できます。古いタイルの改修などでタイルの裏側に水分がある、下地が湿り気をおびているときなどは屋内であってもレジポックスWを使用してください。プライマー乾燥後、モールテックスを塗ります。1m2を塗るのに2kgのモールテックスカラー2Nの粉体と400mlの混和液(ビールクリル2)が必要です。この時注意していただきたいのはビールクリルは100mlが100gではないことです。水より重いため必ず重量への換算が必要になります。1Lあたり1030gなので400mlでは412gとなります。着色する場合はカラーチャートを参考に必要な量の色粉をあらかじめビールクリルに混ぜておきます。NOIR3.66gなので1m2分では倍の7.32gとなります。この時に入れる色粉の容量の半分のビールクリルを足してください。BM60の容量は3.33mlなのでモールテックス2kgでは6.66ml、これのおよそ半分の3ml程度のビールクリルを追加してください。夏場は全量の6.6ml入れても構いません。色粉によって給水量が大きく変わりますので、必ずしも色粉の半分の容量とは限りません、2/3程度足したほうがいい色もあります。ビールクリル2に色粉を充分に混ぜておき(必要ならここで硬化遅延剤RBE3や流動化剤FBE3を混ぜる)、その液の中に2回から3回に分けて粉を入れて混ぜます。練り混ぜた材料は速やかに塗り付けてください。20°C、60%の湿度で可使時間は20~30分です。床など強度の必要なところ、また防水性が必要なところは1mm以上の層を2回以上塗らなければいけません。意匠目的で強度も必要ない、水にぬれることもないところでは1層+フレスコ塗り(下で詳しく説明)でも構いません。ボード下地にジョイント部分のみパテなどの下地ですとプライマーを塗ってあっても色むらが発生することがあります。下塗りを入れたほうがいいでしょう。強度や防水性が必要なところでは1~1.5mm厚のテクニカルレイヤーと呼ばれる層を2回に分けて塗ります。1層目と2層目の間は必ず8~12時間以上間をあけてください。ないと十分な性能が得られません。1m2あたり2kgの使用量を守ってください。材料は柔らかいので薄く塗れてしまいます。骨材が見えないように1mm以上の塗り厚を守ってください。目安としては塗り付けるときにカリカリと音がしないように塗ってください。これがテクニカルレイヤーの1層目になります。床や水回りなどは1層目を8~12時間以上乾燥させたのち、24時間以内に2層目を塗ってください。2層目を塗った後、通常フレスコ塗りをかけます。絵画のフレスコ・生乾きと同じ意味で、2層目を塗り終わってから通常30~40分経過した後(硬化が始まり水分がある状態)にもう一度新しい材料を練って薄く2層目の上にかけていきます。フレスコをかけるまでの時間は気温や湿度により変わります。2層目が半渇きの状態でかけるので、フレスコの層は2層目と合体して1つの層になります。テクニカルレイヤー1層+フレスコ塗りでは2層塗ったことにはならないので強度や防水性が必要なところには使えません。フレスコ塗りの材料の使用量は通常の半分1m2で約1kgです(MC2Nの場合。Fでは使用量が変わります)。夏場の施工時はビールクリルを冷やすと施工がやりやすくなります。粉体も熱くならないように注意してください。冬場は逆にビールクリルが凍らないように注意してください。一般的な左官材のように5°C以下では施工しないでください。真夏の炎天下、下地が熱を持っている、直射日光下、激しい通風時の施工も避けてください。モールテックスは薄塗なので急激な乾燥はドライアウトを招き、強度や防水性を得られません。ここからはオプションの工程となります。モールテックスを塗って48時間経過後に研磨をします。120番から240番くらいのペーパーで研磨すると独特の色むらが出てきます。サンダーの動かすスピードやあて方で模様の出方が変わってきます。研磨後の手触りはすべすべでとてもいい感触です。すべての養生期間は気温や湿度により変化します。この後、保護材(汚れ防止剤)を塗ります。